## PENGARUH PENAMBAHAN ABU DAUN BAMBU (BLA) DAN KAPUR TERHADAP NILAI CBR PADA STABILISASI TANAH LEMPUNG BERLANAU UNTUK KONSTRUKSI JALAN

## THE ADDITION EFFECT OF BAMBOO LEAF ASH (BLA) AND LIME ON CBR VALUE IN SILTY CLAY SOIL STABILIZATION FOR ROAD CONSTRUCTION
Era Agita Kabdiyono Program Studi Teknik Sipil, Universitas Gunadarma era.agita@ymail.com

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari pengaruh penambahan abu daun bambu (BLA) dan kapur  terhadap  nilai  CBR  pada  stabilisasi  tanah  lempung  berlanau  untuk  konstruksi  jalan. Sampel  tanah  yang  diambil  berlokasi  di  Hambalang,  Bogor,  Jawa  Barat.  Indeks  properties dilakukan dengan tujuan klasifikasi dan identifikasi terhadap sampel tanah asli dan pada saat distabilisasi dengan abu daun bambu (BLA) dan kapur seperti pengujian analisis gradasi butiran, batas atterberg, kadar air, berat jenis dan pengujian berat isi. Engineering properties seperti uji pemadatan  dan  uji  CBR  juga  dilakukan  terhadap  sampel  tanah  asli  dan  sampel  yang  sudah distabilisasi dengan abu daun bambu (BLA) dan kapur. Stabilisasi tanah akan dikombinasikan dengan  persentase  dari  5%  kapur  yang  ditambahkan  masing-masing  dengan  persentase  10%, 15%  dan  20%  BLA  dari  berat  sampel  tanah.  Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  dengan penambahan BLA dan kapur dapat memperbaiki kekuatan dari sampel tanah tersebut. Sampel tanah asli dapat diklasifikasikan ke dalam golongan A-6 berdasarkan sistem klasifikasi AASHTO dan tanah memiliki potensial pengembangan yang sedang. Pengujian pemadatan menunjukkan bahwa  kadar  air  optimum  meningkat  dari  32,856%  menjadi  41,353%  pada  penambahan  15% BLA + 5% kapur dan berat isi kering maksimum menurun dari 1,883 gr/cm 3 menjadi 1,183 gr/cm 3 pada  penambahan  15%  BLA  +  5%  kapur.  CBR  dengan  rendaman  meningkat  dari  0,559% menjadi 25,960% dan didapatkan nilai optimum pada saat penambahan 15% BLA + 5% kapur. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap sampel tanah asli dan variasi sampel yang  berbeda  pada  penambahan  BLA  dan  kapur,  dapat  disimpulkan  bahwa  15%  BLA  +  5% kapur disarankan untuk digunakan sebagai material tanah dasar dan mempunyai pengaruh yang signifikan dalam perbaikan tanah untuk konstruksi jalan.
Kata Kunci: abu daun bambu (BLA), kapur, nilai optimum  CBR, stabilisasi tanah,

## Abstract
This research is  conducted to study the effect of the addition of Bamboo Leaf Ash (BLA) and lime to the CBR value on the stabilization of silt clay for road construction. Soil samples taken are located in Hambalang, Bogor, West Java. The index properties are carried out for the purpose of classification and identification of native soil samples and when stabilized with bamboo leaf ash (BLA) and lime such as grain grading analysis testing, atterberg limits, moisture content, specific gravity and content weight testing. Engineering properties such as compaction and CBR tests are also carried out on native soil samples and samples that have been stabilized with bamboo leaf ash (BLA) and lime. Soil stabilization will be combined with a percentage of 5% lime added each with 10%, 15% and 20% BLA percentage of the weight of the soil sample. Test results show that the addition of BLA and lime can improve the strength of the soil sample. The original soil sample can  be  classified  into  group  A-6  based  on  the  AASHTO  classification  system  and  the  soil  has moderate development potential. Compaction testing showed that the optimum moisture content increased from 32.885% to 41.353% at the addition of 15% BLA + 5% lime and the maximum
dry weight weight decreased from 1.883 gr / cm3 to 1.183 gr / cm3 at the addition of 15% BLA + 5%  lime.  CBR  with  immersion  increased  from  0.559%  to  25.960%  and  obtained  the  optimum value when adding 15% BLA + 5% lime. Based on the results of tests conducted on the original soil sample and different sample variations on the addition of BLA and lime, it can be concluded that 15% BLA + 5% lime is recommended to be used as a subgrade material and has a significant influence in soil improvement for road construction.
Keywords: bamboo leaf ash (BLA), soil stabilization, lime, optimum value of CBR

## PENDAHULUAN
Tanah  yang  mengalami  daya  dukung rendah  akan  mengakibatkan  ketidakstabilan kondisi  tanah  hingga  terjadinya  kerusakan  di permukaan  jalan.  Terjadinya  kerusakan  pada konstruksi  jalan  sering  terjadi  sebelum mencapai usia layan yang telah direncanakan. Berbagai  jenis  kerusakan  yang  terjadi  antara lain,  retak  –  retak  pada  permukaan  jalan, bergelombang,  adanya  lubang  dan  tambalan akibat  penggalian  yang  sering  dilakukan berulang-ulang. Berdasarkan penelitian Udiana  (2014),  berbagai  faktor  penyebab kerusakan  jalan  adalah  sistem  drainase  yang tidak baik, sifat material konstruksi perkerasan yang  kurang  baik,  iklim,  kondisi  tanah  yang tidak  stabil,  perencanaan  lapisan  perkerasan yang kurang sesuai, maupun proses pelaksanaan  konstruksi  jalan  tidak  sesuai dengan peraturan perencanaan jalan.
Berdasarkan faktor penyebab kerusakan yang terjadi, perbaikan tanah  menjadi fokus dalam salah  satu  solusi  perbaikan  jalan.  Salah  satu cara perbaikan tanah adalah dengan
memanfaatkan  limbah Bamboo  Leaf  Ash (BLA) sebagai bahan campuran.
Penelitian dilakukan di daerah Hambalang, Sentul, Jawa Barat. Penelitian ini sebelumnya  telah  dilakukan  oleh  Febry Mandasari  dan  Wulandari  (2014)  dengan menggunakan  bahan    tambahan  ( additive ) yaitu  garam  dan  kapur  ke  dalam  campuran tanah.  Kondisi  tanah  di  daerah  Hambalang sebagian  besar  merupakan  lempung  berlanau dengan  nilai  CBR  dibawah  5%,  sehingga tanah termasuk ke dalam kategori tanah yang buruk,  sehingga  diperlukan  upaya  dalam stabilisasi tanah.
Penelitian  mengenai  stabilisasi  tanah dengan  BLA  sebelumnya  telah  dilakukan  di Nigeria  oleh  Olugbenga  O.Amu,  Akinwole A.Adetuberu,  2010,  penelitiannya  dilakukan untuk  mempelajari  karakteristik  stabilisasi Bamboo  Leaf  Ash  pada  tanah  laterit  untuk konstruksi  jalan  raya.  Tes  awal  yang  telah dilakukan pada tiga sampel A, B, dan C untuk identifikasi  dan  dilanjutkan  dengan engineering test dengan menambahkan 2, 4, 6 ,8 dan 10% Bamboo  Leaf  Ash  (BLA)  ke  dalam  sampel tanah.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa penambahan BLA dapat meningkatkan kualitas  sampel  tanah  secara  signifikan dengan berkurangnya nilai indeks plastis, serta Nilai  CBR  dan  kekuatan  geser  dari  sampel juga  meningkat,  sehingga  BLA  berpotensi mampu  menstabilkan  tanah  laterit  pada konstruksi jalan raya.
Penelitian  kembali  dilakukan oleh O.O Amu  dan  S.S  Babajide,  2011,  penelitian  ini menentukan  dampak  dari  abu  daun  bambu pada stabilisasi tanah laterit yang dioptimasikan dengan kapur untuk konstruksi jalan  raya  dengan  memanfaatkan  sifat  bahan limbah seperti daun bambu untuk menentukan kegunaannya  sebagai  stabilizer  pelengkap yang  mungkin  untuk  kapur  dan  juga  dapat mengurangi  biaya  dalam  segi  material.  Tiga sampel  A,  B  dan  C  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  dikumpulkan  dari  lokasi  yang berbeda  di  Ile-Ife,  Nigeria.  Tes  awal  seperti kadar  air,  berat  jenis,  analisis  ukuran  butiran dan  batas  Atterberg  dilakukan  di  daerah mereka  .  Tanah  menjadi  stabil  ketika menggunakan  persentase  optimal  pada  tanah kapur.  Tes engineering  properties seperti pemadatan,  California  Bearing  Ratio  (CBR) dan  triaksial  undrained  juga    dilakukan,
Kestabilan tanah didapat pada saat persentase kapur  optimal  dan  Bamboo  Leaf  Ash  (BLA) yang  digunakan pada persentase 2, 4 dan 6% . Hasil tes menunjukkan bahwa kekuatan BLA meningkatkan  kekuatan  semua  sampel  tanah kapur.  Nilai-nilai  CBR  tanpa  rendaman meningkat masing-masing dari 4-11, 2-10 dan 2-11%..
Penelitian  Amos  Yala  Iorliam,  I.O. Agbede  dan  Joe,  M,  2012      menjelaskan tentang  sebuah  penelitian  yang  dilakukan dengan  menggunakan  semen  di  daerah Makurdi  dengan  abu  daun  bambu  (BLA), untuk  digunakan  sebagai  bahan  konstruksi perkerasan  lentur.  Klasifikasi,  Pemadatan, Konsistensi,  California  Bearing  Ratio  (CBR) dan  kuat  tekan  bebas  (UCS)  tes  dilakukan pada  sampel  tanah  dengan  Semen  dan  BLA yang  digabungkan    dari  2%  sampai  14% semen, dan 4% sampai dengan 20% BLA dari berat  kering  sampel  tanah  masing-masing. Hasil  tes  menunjukkan  bahwa  tanah  sedimen Makurdi  memiliki  potensi  menurunkan  nilai indeks plastisitas (IP) dari 39,4 % menjadi 4,7 %  pada  penambahan  14  %  semen  +  20  % BLA. Nilai volume kering maksimum (MDD) meningkat pada saat penambahan 0 % BLA + 14  %  semen,  sementara  kadar  air  optimum (OMC)  meningkat  dari  14,5  %  menjadi  33,1 %  pada  saat  penambahan  14  %  semen  +  20 BLA.  Nilai  CBR  sendiri  diperoleh  hasil maksimum  pada  dengan  perendaman  pada saat  penambahan  14  %  semen  +  20  %  bla. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan,  penambahan  14  %  semen  +  20  % BLA  dianjurkan  untuk  digunakan  sebagai bahan tanah dasar dalam konstruksi perkerasan lentur. Amos Yala Iorliam kembali
melakukan  penelitian  bersama  Peter  Okwu dan Terhide Jeremiah Ukya (2013), penelitian ini  dilakukan  untuk  menganalisis  sifat geoteknik  dari  batuan  sedimen  di  Makurdi yang  diperbaiki  dengan  bahan  tambahan berupa  Bamboo  Leaf  Ash  (BLA)  dengan persentase penambahan 4 % sampai dengan 20
%  dari  volume  berat  kering  tanah.  Tes  yang dilakukan berupa tes index properties dan tes Engineering  properties.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  penurunan  yang  terjadi terhadap  indeks  plastisitas  (IP)  sebesar  24  % dari hasil sebelumnya sebelumnya pencampuran  yaitu  sebesar  39,4  %,  namun pada  sifat  kekuatannya,  persentase    BLA didapat  nilai  di  bawah  minimum  dari  yang telah ditentukan dalam standar nilai kekuatan untuk konstruksi jalan, oleh karena itu peneliti menganjurkan  untuk  menggunakan  bahan tambahan  lain  dalam  stabilisasi  tanah  batuan sedimen,  seperti  dengan  menggunakan penambahan  semen,  kapur atau  bahan  tambahan lainnya untuk pekerjaan konstruksi jalan.
Dada  M.O.  dan  Faluyi,  S.O  (2015), melakukan  penelitian  yang  sama  mengenai pengaruh penambahan BLA dalam perbaikan tanah  untuk  konstruksi  jalan  raya.  Penelitian ini memfokuskan pada nilai indeks plastisitas pada  penambahan  Bamboo  Leaf  Ash  (BLA) dengan  persentase  BLA  dari  0  %  sampai dengan  10  %.  Hasil  penelitian  menunjukkan peningkatan  pengaruh  penggunaan  zat  aditif yang  diberikan  kepada  sampel  tanah  dengan terjadinya  penurunan  nilai  indeks  plastisitas terhadap tanah yang diperbaiki.
Penulisan  ini  menyajikan  hasil  pengujian dengan  mencampurkan  tanah  dasar  dengan bahan aditif berupa bahan utama Bamboo Leaf Ash dan  kapur,  agar  menghasilkan  perkuatan tanah  yang  lebih  baik  karena  kapur  mampu memperbaiki sifat-sifat teknis tanah dan BLA mampu  mengikat  campuran  tanah  sehingga menambah kekuatan tanah. Tujuan penelitian ini  adalah  untuk  menganalisis  pengaruh penambahan  BLA  dan  kapur  terhadap  nilai CBR  dari  masing-masing  variasi  pencampuran pada stabilisasi tanah lempung berlanau untuk konstruksi jalan.
Stabilisasi  tanah  merupakan  suatu  cara yang dilakukan untuk memperbaiki sifat-sifat teknis tanah yang kurang baik dan memberikan perkuatan tanah dengan
meningkatkan  daya  dukung  suatu  lapisan
tanah  dengan  cara  memberikan  perlakuan khusus  terhadap  lapisan  tanah  tersebut. Stabilisasi tanah bertujuan untuk memperbaiki daya  dukung  tanah,  memperbaiki  plastisitas tanah,  mempermudah  dalam  pengerjaan, memperbaiki  permeabilitas  dan swelling potensial tanah.
Stabilisasi dengan menggunakan bahan tambah  atau  stabilisasi  kimiawi  merupakan metode  stabilisasi  dengan  menggunakan bahan  tambah  diolah  dengan  perbandingan tertentu  untuk    memperbaiki  sifat-sifat  teknis tanah,  seperti  kekuatan,  tekstur,  kemudahan dalam pengerjaan dan plastisitas. Contohnya: kapur, semen, abu terbang (fly Ash), aspal dan sebagainya.  Perbaikan  tanah  dapat  berupa tindakan-tindakan seperti menambah kepadatan  tanah,  menambah  material  yang tidak aktif sehingga mempertinggi kohesi atau tahan  geser  yang  timbul,  menambah  material agar dapat mengadakan perubahan perubahan alami dan kimiawi material tanah, merendahkan  permukaan  air  tanah  dan mengganti  tanah-tanah  yang  buruk.  Metode perbaikan tanah pada penelitian ini menggunakan  metode  dengan  menyisipkan material  perkuatan  yaitu  dengan  anyaman bambu  dan  grid  bambu.  Penelitian  ini menggunakan  metode  secara  kimiawi  atau dengan  bahan  tambah.  Bahan  yang  dijadikan sebagai  bahan  tambahan  pada  penelitian  ini adalah abu daun bamboo (BLA) dan kapur.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  pada  dua jenis sampel tanah, yaitu sampel tanah asli dan sampel  tanah  yang  sudah  diberi  campuran Bamboo Leaf Ash (BLA) dan kapur. Tahapan- tahapan  penelitian  yang  akan  dilakukan meliputi,  pekerjaan  persiapan,  pengambilan contoh,  persiapan  alat  dan  bahan,  pengujian sampel  tanah  asli,  pengujian  sampel  tanah variasi  campuran,  dan  yang  terakhir  adalah analisis hasil pengujian

## Persiapan Alat Dan Bahan
Alat  yang  digunakan  dalam  proses pengujian  sampel  tanah  di  laboratorium adalah  alat-alat  yang  digunakan  untuk menguji  kadar  air,  berat  isi,  berat  jenis, analisis  gradasi  butiran,  batas  cair,  batas plastis,  uji  pemadatan  dan  uji  CBR. Sedangkan  bahan  yang  dijadikan  sebagai bahan campuran variasi tanah adalah Bamboo Leaf Ash (BLA) dan kapur.

## Pengambilan Tanah
Tanah yang digunakan dalam penelitian ini  berasal  dari  tanah  asli  yang  berlokasi  di Hambalang,  Sentul,  Jawa  Barat.  Tanah  yang akan  dijadikan  sebagai  sampel  penelitian  ini kemudian diuji di laboratorium. Pengujian ini dilakukan  untuk  konstruksi  jalan  dengan menggunakan standar AASHTO.
Gambar 1 Peta Lokasi Pengambilan Tanah di daerah Hambalang, Sentul, Jawa Barat
Penyediaan Bamboo  Leaf  Ash (BLA)  dan
Kapur Abu  daun  bambu    mempunyai  sifat memperbaiki kekuatan tanah, karena
kandungan senyawanya yang mampu mengikat  campuran  tanah,  sehingga  tanah menjadi  keras  dan  mampu  menyerap  air dengan  baik  Senyawa  kimia  yang  terdapat dalam  abu  daun  bambu,  antara  lain  75,  90% SiO2;  4,13%  Al2O3;  1,22%  Fe2O3;  7,47% CaO; 1,85% MgO; 5,62% K2O; 0,21% Na2O ; 0,20% TiO2; dan 1,06% SO3. (Olubenga O. Amu. Et al., 2010).
Stabilisasi  tanah  dengan  menggunakan BLA  bertujuan  untuk  mereduksi  penggunaan kapur  dan  semen  dengan  upaya  mengurangi
potensi  limbah  daun  bambu  dan  memberikan keuntungan secara ekonomis karena pertimbangan biaya menjadi salah satu faktor utama dalam perbaikan tanah.
Kapur  adalah  kalsium  oksida  (CaO) yang  terbentuk  dari  batuan  karbonat  yang dipanaskan  dengan  suhu  tinggi.  Kapur tersebut  umumnya  berasal  dari  batukapur ( limestone) yang mengandung kalsium karbonat  (CaCO3).  Kapur  lebih  cocok  untuk stabilisasi  tanah  lempung  dan  diaplikasikan untuk  jalan  raya  sebagai  bangunan  lapis bawah  ( subbase )  atau  perbaikan  tanah  dasar ( subgrade ). Tanah dan kapur akan mengalami reaksi  pozolanik  dalam  bentuk  variasi  bahan perantara sementasi. Hasil reaksi tersebut akan menambah kekuatan campuran. Kapur mempunyai sifat dapat mengurangi sifat-sifat teknis  tanah,  seperti  mengurangi  plastisitas, kemudahan pengerjaan, dan   menambah diameter butiran. (Hary Christady Hardiyatmo, 2010).
Penelitian  mengenai  stabilisasi  tanah dengan  kapur  pernah  dilakukan  sebelumnya oleh  Sutikno  dan  Budi  Damianto  pada  tahun 2009. Penelitiannya menunjukkan bahwa nilai CBR  mencapai  optimum  pada  penembahan kapur  4%  sampai  dengan  6%  dengan  nilai
maksimal sebesar 12,5% pada tanah ekspansif.  Penambahan  kapur  pada  tanah ekspansif  memberikan  pengaruh  yang  sangat signifikan terutama terhadap nilai CBR.
Daun  bambu  yang  digunakan  berasal dari limbah daun bambu yang sudah jatuh dan kering,  pohon  bamboo  yang  banyak  terdapat di  sekitar  daerah  Jawa  Barat  salah  satunya adalah  jenis  bamboo  tali.    Kemudian  daun bambu  dibakar  untuk  diperoleh  abunya, sedangkan  kapur  yang  digunakan  merupakan batu kapur yang sering dijumpai di toko – toko material atau bahan bangunan.
Gambar 2 Sampel  Daun Bambu

## Pengujian Tanah
Pengujian  tanah  dilakukan  pengujian
tanah untuk konstruksi jalan dengan menggunakan  standar  pengujian  AASHTO. Ada dua macam    pengujian, index properties  test dan engineering  properties test.
1. Uji index properties tanah yang
dilakukan meliputi:
a. Uji kadar air (AASHTO T 265)
b. Uji berat jenis (AASHTO T 100- 95)
c. Uji berat isi (AASHTO T 204-90)
d. Uji analisis saringan dan hidrometer (AASHTO T 88-97)
e. Uji batas cair (AASHTO T 89-10)
f. Uji batas plastis (AASHTO T 90)
2. Uji engineering  properties tanah  yang
dilakukan meliputi:
a. Uji pemadatan (AASHTO T 99-10)

## b. Uji CBR laboratorium (AASHTO T 193-99)

## Pembuatann Campuran Tanah + BLA + Kapur
Variasi  campuran  dipilih  berdasarkan nilai  persentase  dari  penelitian  yang  sudah dilakukan  sebelumnya  oleh  Amos  Yala Iorliam,  I.O.  Agbede  dan  Joe,  M,  2012  yang menggunakan  persentase 4%  sampai  dengan 20%  BLA.  Berdasarkan  nilai  tersebut  maka diambil  persentase  terbaik  yang  mendekati nilai  optimum  dari  hasil  CBR.  Dari  hasil pengujian tanah Sutikno  dan  Budi Damianto, 2009,  kadar  air  optimum  diadapatkan  pada saat  penambahan  kapur  antara  4%  -  6%.
Berdasarkan  kedua  hasil  tersebut,  maka didapatkan penentuan persentase campuran
dalam Tabel 1.
Tabel 1 Sampel Penelitian No. Variasi Campuran Sampel A Tanah Asli A-1 A-2 A-3 B Tanah Asli + 10 % BLA + 5 % kapur B-1 B-2 B-3 C Tanah Asli + 15 % BLA + 5 % kapur C-1 C-2 C-3 D Tanah Asli + 20 % BLA + 5 % kapur D-1 D-2 D-3

## Penentuan Jumlah Sampel
Sampel  yang  akan  digunakan  dalam pengujian di laboratorium rata-rata berjumlah lebih dari satu, hal ini  dikarenakan agar hasil pengujian  yang  didapatkan  lebih  akurat  dan
mendekati  angka  yang  sama  serta  hasilnya akan lebih teliti. Pada tabel akan diperlihatkan penentuan jumlah sampel yang akan digunakan dalam pengujian di laboratorium . Tabel 2. Penentuan Jumlah Sampel Tanah Asli Pengujian Jumlah Sampel Jumlah Sampel Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Kadar air 3 3 3 9 Berat isi 1 1 1 3 Berat jenis 1 1 1 3 Analisis gradasi butiran 3 3 3 9 Batas cair 3 3 3 9 Batas plastis 1 1 1 3 Pemadatan 5 5 5 15 CBR laboratorium 3 3 3 9 Total Sampel 60 Tabel 3. Penentuan Jumlah Sampel Tanah Campuran Pengujian Jumlah Sampel Jumlah Sampel Campuran BLA 10% 15% 20% Campuran Kapur 5% 5% 5% Kadar air 9 9 9 27 Berat isi 3 3 3 9 Berat jenis 3 3 3 9 Batas cair 9 9 9 27 Batas plastis 3 3 3 9
Pemadatan 15 15 15 45 CBR laboratorium 9 9 9 27 Total Sampel 153

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Identifikasi Tanah Asli Hasil identifikasi tanah asli untuk setiap pengujian  dapat  disimpulkan  ke  dalam  Tabel
4 . Berdasarkan  hasil  identifikasi  tersebut, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tanah  perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan nilai
CBR agar memenuhi syarat untuk tanah dasar yang baik minimum 5%. Tabel 4. Hasil Identifikasi Tanah Asli Pengujian Syarat Hasil Pengujian Kesimpulan Analisis Gradasi Butiran lolos saringan no.200 >35% 66.45% sampel tanah lolos saringan no.200 dan 36,61% lolos saringan diameter < 0,002 Tanah mengandung butiran lemping berlanau Batas Atterberg PI > 11% PI = 12,868% Plastisitas sedang PL < 30% PL = 18,571% Klasifikasi A-6 G1 < 16 GI = 6,418% LL < 40% LL = 31,439% Keaktivan Tanah 0,75 < A < 1,40 0,351 Keaktifan rendah Kadar Air - 32,750% Kandungan air dalam suatu sampel tanah sebesar 32,750% Berat Isi - 1,280 ton/m 3 Kepadatan tanah mencapai 1,280 ton per m 3 Berat Jenis 2,6 < Gs < 2,9 Gs = 2,828 Tanah mengandung lempung CBR  soaked CBR > 5% CBR = 0,559% CBR tanah dasar ( subgrade ) buruk Swelling - Hasil swelling test maksmimum = 0,883% Tanah memiliki potensi pengembangan sedang

## Hasil  Identifikasi  Tanah  Asli  Setelah Distabilisasi dengan BLA dan Kapur Kadar Air
Hasil  pengujian  dan  perhitungan  kadar air  terhadap  sampel  tanah  asli  dan  variasi tanah campuran dapat ditunjukkan pada tabel 5.  Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  telah terjadi penurunan kadar air dari kondisi tanah asli  sebesar  32,750%,  maka  persentase  BLA dan  kapur  mampu  dijadikan  sebagai  bahan campuran dalam memperbaiki kadar air tanah
asli.  Namun,  jika  dilihat  dari  masing-masing variasi    tanah  campuran,  terjadi  kenaikan kadar  air  apabila  jumlah  persentase  BLA ditambahkan. Hal ini dapat disebabkan karena volume pori tanah yang biasanya terisi oleh air dan  udara  menjadi  berkurang  setelah  pori tersebut  mulai  terisi  oleh  partikel  BLA  dan kapur,  tetapi  air  yang  ada  dalam  pori  tanah tidak  langsung  menghilang,  melainkan  BLA memiliki  kemampuan  menyerap  air  yang cukup tinggi, sehingga semakin bertambahnya
kadar persentase BLA maka semakin meningkat pula penyerapan air pada variasi tanah campuran tersebut. Tabel 5. Pengujian Kadar Air Sampel Kadar Air Tanah Asli 32,750 Tanah  Asli + 10% BLA +5% Kapur 23,169 Tanah Asli + 15% BLA + 5% Kapur 25,122 Tanah Asli + 20% BLA + 5% Kapur 25,119
Gambar 3.  Pengaruh Penambahan BLA dan Kapur Terhadap Kadar Air

## Berat Isi
Berat  isi  variasi  campuran  tanah  asli dengan  persentase  BLA  dan  kapur  dapat dilihat pada tabel 6. Dari semua variasi tanah campuran,  ternyata  pada  variasi  ke–2  ,  nilai derajat  kejenuhannya  lebih  tinggi  dibandingkan
dengan  variasi  yang  lainnya,  tetapi  terjadi penurunan  porositas,  kemungkinan  pada kondisi  ini  pori-pori  menjadi  berkurang karena  telah  terisi  oleh  campuran  BLA  dan kapur,  tetapi  kandungan  airnya  lebih  besar terserap oleh campuran tersebut . Tabel 6. Pengujian Berat Isi Sampel Berat Isi Kering (kg/m 3 ) Derajat Kejenuhan (%) Porositas (%) Tanah Asli 1280,000 78,781 54,749 Tanah  Asli + 10% BLA +5% Kapur 1086,120 82,466 59,527 Tanah Asli + 15% BLA + 5% Kapur 1044,286 90,458 56,709 Tanah Asli + 20% BLA + 5% Kapur 856,571 78,398 67,018
y = -0,3813x + 30,829 R² = 0,5893 0 5 10 15 20 25 30 35 0 5 10 15 20 25 K ad ar Air ( % ) % BLA 5% Kapur
Gambar 4.  Pengaruh Penambahan BLA dan Kapur Terhadap Derajat Kejenuhan
Gambar 5.  Pengaruh Penambahan BLA dan Kapur Terhadap Berat Isi Kering
Gambar 6. Pengaruh Penambahan BLA dan Kapur Terhadap Porositas

## Berat Jenis
Berat jenis  variasi campuran tanah asli dengan  persentase  BLA  dan  kapur  dapat dilihat  pada  tabel  7.  Hasil  tersebut menunjukkan  bahwa  terjadi  perubahan  nilai berat jenis dari kondisi tanah asli yaitu  sebesar 2,828.  Penurunan ini terjadi karena perubahan volume  tanah  akibat  penambahan  BLA  dan
kapur  dengan  berat  jenis  BLA  sebesar  2,165 dan  berat  jenis  kapur  sebesar  2,264.  Volume tanah  yang  sebelumnya  terisi  penuh  oleh tanah, kini tergantikan sebagian oleh BLA dan kapur  dengan  berat  jenis  yang  lebih  rendah, sehingga mempengaruhi kondisi tanah setelah diberikan  pencampuran  bahan  tambah  dan mengakibatkan berat jenis menurun.
y = 0,1638x + 80,683 R² = 0,0624 76 78 80 82 84 86 88 90 92 0 5 10 15 20 25 De raj at K ej en u h an (% ) % BLA 5% Kapur y = -19,87x + 1290,3 R² = 0,954 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 0 5 10 15 20 25 B er at is K er in g (k g/ m 3 % BLA 5% Kapur y = 0,4971x + 53,909 R² = 0,6221 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 5 10 15 20 25 P or os it as ( % ) % BLA 5% Kapur
Tabel 7 Pengujian Berat Jenis Sampel Berat Jenis (Gs) Tanah Asli 2,828 Tanah Asli + 10% BLA +5% Kapur 2,684 Tanah Asli + 15% BLA + 5% Kapur 2,412 Tanah Asli + 20% BLA + 5% Kapur 2,597

## Gambar 7  Pengaruh Penambahan BLA dan Kapur Terhadap Berat Jenis

## Indeks Plastisitas
Berat jenis  variasi campuran tanah asli dengan  persentase  BLA  dan  kapur  dapat dilihat pada tabel 8. Hasil tersebut menunjukkan  bahwa  terjadi  perubahan  nilai indeks plastisitas dari kondisi tanah asli yaitu sebesar  12,859%  akibat  penyerapan  air  yang
cukup  besar  oleh  bahan  campuran  BLA  dan kapur  terhadap  tanah  asli.  Indeks  plastisitas (PI)  mengalami penurunan pada variasi ke-1, namun terjadi peningkatan bersamaan dengan bertambahnya persentase BLA dan kapur pada variasi ke-2 dan ke-3.
Tabel 8. Pengujian Indeks Plastisitas Sampel Batas Cair (LL) (%) Batas Plastis (PL) (%) Indeks Plastisitas (%) Tanah Asli 31,439 18,571 12,868 Tanah  Asli + 10% BLA +5% Kapur 58,773 46,670 12,090 Tanah Asli + 15% BLA + 5% Kapur 64,726 51,667 12,990 Tanah Asli + 20% BLA + 5% Kapur 69,361 55,120 14,241

## Pemadatan
Hasil  pengujian  dan  perhitungan pemadatan  masing-masing  tanah  asli  dan variasi  tanah  campuran  ditunjukkan    pada tabel  9.  Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa
semakin  bertambahnya  persentase  abu, maka semakin besar nilai kadar air optimum tetapi  berbanding  terbalik  dengan  berat  isi kering  maksimum  yang  terjadi  adalah semakin menurun.
y = -0,0155x + 2,8052 R² = 0,5829 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 0 5 10 15 20 25 B e r at Je n is (% ) % BLA 5% Kapur
Gambar 8. Pengaruh Penambahan BLA dan Kapur Terhadap Indeks Plastisitas
Tabel 9. Pengujian Pemadatan
No. Sampel Kadar Air Optimum (%) Berat Isi Kering Maksimum (gr/cm3) 1 Tanah asli 32,856 1,883 2 Tanah Asli + 10% BLA + 5% Kapur 36,228 1,307 3 Tanah Asli+ 15% BLA + 5% Kapur 41,353 1,183 4 Tanah Asli + 20% BLA + 5% Kapur 45,161 1,091
Gambar 9. Pengaruh Penambahan BLA dan Kapur Terhadap Kadar Air Optimum
Gambar 10.  Pengaruh Penambahan BLA dan Kapur Terhadap Berat Isi Kering Maksimum
y = 0,0615x + 12,356 R² = 0,3476 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 0 5 10 15 20 25 In d e k s P las ti si tas (% ) % BLA 5% Kapur y = 2,3083x + 4,7168 R² = 0,8996 0 10 20 30 40 50 60 0 5 10 15 20 25 K ad ar A ir O p ti m u m (% ) % BLA 5% Kapur y = -0,0404x + 1,8204 R² = 0,9393 0 0,5 1 1,5 2 0 5 10 15 20 25 B er at
I si K er in g M ak sim u m ( gr /cm 3 )
% BLA 5% Kapur

## CBR Laboratorium
Uji CBR laboratorium dilakukan untuk menentukan  nilai  CBR ( California  Bearing Ratio )  tanah  dan  campuran  agregat  di laboratorium  pada  kadar  air  optimum.  Hasil yang  didapatkan  akan  digunakan  dalam perancangan  tebal  perkerasan.  Uji  CBR  ini umumnya  dilakukan  dengan  menggunakan nilai-nilai berat volume kering maksimum dan kadar  air  optimum  tanah  yang  diperoleh  dari uji  pemadatan  standar.  Namun  terdapat  pula prosedur  uji  CBR  yang  dilakukan  dengan menggunakan  tanah  pada  kondisi  kepadatan dan  kadar  air  di  tempat  (Hary  Christady Hardiyatmo, 2011). Nilai CBR dihitung pada penetrasi 0,1 inci dan 0,2 inci.
CBR 0,1 = x100% standar beban koreksi setelah Beban CBR 0,2 = x100% standar beban koreksi setelah Beban
CBR  dapat  diuji  dalam  kondisi  tidak direndam  dan  kondisi  rendaman.  CBR rendaman  memiliki  nilai  yang  lebih  rendah dibanding dengan CBR tidak direndam, tetapi kondisi  yang  sering  dialami  di  lapangan adalah  kondisi  rendaman  karena  keadaan  air yang  selalu  mempengaruhi  suatu  konstruksi (Anwar Muda, 2011).
CBR  rendaman  memiliki  keterkaitan dengan  pengembangan  ( swelling ).  Pengembangan merupakan  proses  bertambahnya  volume  tanah yang diakibatkan penambahan air pada sampel tanah  karena  proses  perendaman.  Nilai swelling dirumuskan sebagai berikut:
Swelling = x100% Mold Tinggi dial(mm) pembacaan
Secara  keseluruhan  nilai  CBR  dengan perendaman selama 4 hari untuk variasi tanah campuran dapat dilihat pada Tabel 10.
Tabel 10. Hasil Pengujian CBR No. Sampel Kadar Air (%) Berat Isi Kering (gr/cm3) CBR (%) Swelling (%) 1 Tanah asli 38,984 1,393 0,559 0,883 2 Tanah Asli + 10% BLA + 5% Kapur 45,638 0,760 8,200 0,522 3 Tanah Asli+ 15% BLA + 5% Kapur 53,637 0,689 25,960 0,303 4 Tanah Asli + 20% BLA + 5% Kapur 51,658 0,710 21,210 0,518 Hasil  uji  CBR  laboratorium  dengan perendaman  selama  4  hari  menghasilkan peningkatan nilai CBR setelah diberi campuran BLA dan kapur, sesuai dengan nilai yang  terlihat  pada  tabel  diperoleh  nilai  CBR tanah  asli  sebesar  0,559%,  CBR    variasi  1 sebesar  8,200%,  CBR  variasi  2  sebesar 25,960% dan CBR variasi 3 sebesar 21,21%. Potensi swelling pada  sampel  tanah  asli sebesar  0,883%,  sampel  variasi  1  sebesar
0,522%, sampel variasi 2 sebesar 0,303% dan sampel variasi 3 sebesar 0,518%.

## Pengaruh Penambahan BLA Dan Kapur Pada Nilai Cbr
Berdasarkan  hasil  pengujian  CBR, didapatkan  hubungan  antara  persentase  BLA dan kapur terhadap nilai CBR. Hasil CBR dan swelling tersebut  dituangkan  dalam  bentuk Tabel  11  dan  Gambar  11  serta  Tabel  12  dan gambar 12 yang berisi percobaan dari sampel
tanah asli dan sampel variasi penambahan abu daun bambu (BLA) dan kapur.
Tabel 11. Pengaruh Penambahan BLA dan Kapur Terhadap Nilai CBR No. Sampel CBR (%) 1 Tanah asli 0,559 2 Tanah Asli + 10% BLA + 5% Kapur 8,200 3 Tanah Asli+ 15% BLA + 5% Kapur 25,960 4 Tanah Asli + 20% BLA + 5% Kapur 21,210
Gambar 11. Pengaruh Penambahan BLA dan Kapur Terhadap Nilai CBR
Dari  grafik  menunjukkan  bahwa dengan  penambahan  persentase  BLA  dan persentase kapur yang tetap akan meningkatkan nilai CBR. Sampel tanah asli mencapai  nilai  CBR  sebesar  0,559%  dan termasuk  kategori  tanah  buruk  karena  di bawah 5%, di penambahan 15% BLA + 5% kapur,  nilai  CBR  meningkat  hingga mencapai  25,960%  dan  termasuk  kategori tanah  sangat  baik  karena  lebih  dari  20%. Sebaliknya, CBR menurun setelah ditambahkan kembali BLA hingga 20%, hal ini  terjadi  karena  komposisi  penambahan
BLA terlalu besar jika ditambahkan sampai 20%,  sehingga  menurunkan  kekuatan  tanah
akibat  tergantikannya  sebagian  volume tanah oleh abu. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penambahan BLA dan kapur mampu menaikkan  nilai  CBR  terhadap  tanah  asli dan  dapat  dilihat  bahwa  terjadi  nilai  CBR optimum pada saat penambahan 15% BLA + 5%  kapur.  Kenaikan  ini  sekaligus  telah mencapai  syarat  CBR  untuk  tanah  dasar yang  baik  minimum  5%,  sehingga  dengan penambahan  BLA  dan  kapur  mampu mempengaruhi  nilai  CBR  terhadap  sampel tanah  asli  dari  kategori  buruk  menjadi kategori sangat baik.
Tabel 12. Pengaruh Penambahan BLA dan Kapur Terhadap Nilai Swelling
No. Sampel Swelling (%) 1 Tanah asli 0,883 2 Tanah Asli + 10% BLA + 5% Kapur 0,522 3 Tanah Asli+ 15% BLA + 5% Kapur 0,303 4 Tanah Asli + 20% BLA + 5% Kapur 0,518 y = 1,2178x + 0,2817
R² = 0,7926 0 5 10 15 20 25 30 0,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 % CB R % BLA 5% kapur
Gambar 12. Pengaruh Penambahan BLA dan Kapur Terhadap Nilai Swelling
Nilai swelling pada  variasi  tanah campuran  dengan  penambahan  BLA  dan kapur didapatkan penurunan terhadap sampel tanah  asli  di  setiap  penambahan  BLA  dan kapur.  Dari  grafik  menunjukkan  bahwa dengan  penambahan  persentase  BLA  dan persentase kapur yang tetap akan menurunkan potensi swelling . Sampel tanah asli mencapai nilai swelling sebesar  0,883%  termasuk  ke dalam kategori tanah dengan potensi
pengembangan sedang, sedangkan di penambahan  15%  BLA  +  5%  kapur,  nilai swelling menurun  hingga  mencapai  0,303% dan  termasuk  kategori  tanah  dengan  potensi pengembangan rendah. Hasil tersebut menunjukkan  bahwa  penambahan  BLA  dan kapur mampu mengurangi potensi pengembangan ( swelling ) terhadap tanah asli dan dapat dilihat bahwa  terjadi  nilai swelling optimum  pada saat  penambahan  15%  BLA  +  5%  kapur, sehingga  dpat  disimpulkan  bahwa  dengan penambahan  BLA  dan  kapur  mampu mempengaruhi mengurangi potensi pengembangan terhadap sampel tanah asli dari potensi sedang menjadi potensi rendah.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan  terhadap  sampel  tanah  asli  yang berasal  dari  daerah  Hambalang,  Jawa  Barat, dapat  disimpulkan  sebagai  berikut:  1)  Hasil pengujian  analisis  gradasi  butiran  menunjukkan bahwa  tanah  asli  termasuk  kategori  tanah lempung  berlanau  dengan  plastisitas  sedang,
hasil  indeks  plastisitas  menunjukkan  bahwa tanah  memiliki  sifat  lempung,  CBR  tanah dasar termasuk ke dalam kategori tanah buruk karena  kurang  dari  5%  dengan  potensi pengembangan  sedang.  2)  Persentase  optimum terjadi  pada  penambahan  15%  BLA  +  5% kapur dengan nilai kadar air variasi campuran sebesar  25,122%  terjadi  penurunan  kadar  air dari  tanah  asli  sebesar  32,750%.  Berat  isi variasi  campuran  sebesar  1044,29  kg/m3, besarnya  nilai  derajat  kejenuhan  adalah 90,46%  dan  besarnya  nilai  porositas  adalah 56,709%.  Berat  jenis  variasi  campuran sebesar 2,412 mengalami penurunan dari tanah asli  sebesar  2,828.  Nilai  indeks  plastisitas  sebesar 12,99%  mengalami  kenaikan  12,868%.  Berat  isi kering maksimum (dmaks) pada uji pemadatan sebesar 1,183 gr/cm3  dan  kadar air optimum (wopt) sebesar 41,353%. 3) Nilai CBR sampel tanah  asli  diperoleh  sebesar  0,559%    dengan persen swelling sebesar  0,883%,  sedangkan nilai CBR pada penambahan 15% BLA + 5% kapur  diperoleh  sebesar  25,960%  dengan persen swelling sebesar  0,303%.    Hal  ini menunjukkan  bahwa  penambahan  15%  BLA + 5% kapur mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap nilai CBR untuk perkuatan tanah  dasar  pada  konstruksi  jalan  dan  variasi ini  disarankan  sebagai  material  tambahan dalam stabilisasi tanah.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, perlu  adanya  evaluasi  dan  perbaikan  untuk menghasilkan  peneltian  yang  lebih  baik  lagi, untuk  itu  penulis  memberikan  saran  sebagai
y = -0,0225x + 0,8094 R² = 0,637 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 0,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 S w ell in g (% ) % BLA 5% KAPUR
berikut:  1)  Disarankan  tidak  menggunakan abu  daun  bambu  lebih  dari  20%  dari  berat volume tanah, hal  ini  dikarenakan berat jenis abu  daun  bambu  yang  lebih  ringan  sehingga campuran  menjadi  sulit  homogen  dan  dapat dicoba  untuk  menambah  persentase  kapur lebih  dari  5%  untuk  mendapatkan  hasil  yang berbeda  dari  penelitian  yang  telah  dilakukan. 2)  Abu  daun  bambu  untuk  setiap  wilayah memiliki  jenis  yang  berbeda-beda,  untuk  itu dalam  pemakaian  abu  daun  bambu  untuk stabilisasi tanah sebaiknya menggunakan jenis abu  daun  bambu  sesuai  wilayah  yang  dekat dengan  area  perbaikan  tanah  atau  bisa melakukan uji ulang untuk mendapatkan hasil yang  maksimal.  3)  Perlu  adanya  penelitian lebih lanjut untuk memperkuat hasil penelitian yang  telah  dilakukan  baik  dengan  menggunakan persentase yang sama atau dengan
pengurangan dan penambahan bahan campuran Bamboo Leaf Ash dan kapur.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim  (1998) Standard  Specification  of Transport  Materials  and  Method  od
Sampling and Testing .American
Association  of  State  Highway  and Transportation  Official,  Washington DC.
Amu,  O.  O.,  et  al.  (2010)  Characteristics  of Bamboo  Leaf  Ash  Stabilization  on Lateric Soil in Highway Construction. International  Journal  of  Engineering and Technology , Vol. 2(4): 212-219.
Amu,  O.  O.  et  al.  (2011).  Effect  of  Bamboo Leaf  Ash  on  Lime  Stabilized  Lateric Soil  for  Highway  Construction. Research  Journal  of  Apllied  Science, Engineering  and  Technology ,  Vol 3(4): 278-283. Das,  Braja  M.  (1993) Mekanika  Tanah
(prinsip-prinsip  rekayasa  geoteknis) jilid 1, Erlangga, Surabaya.
Febry  Mandasari  dan  Sri  Wulandari.  (2014) Studi Pengaruh Campuran Garam dan Kapur Pada Stabilisasi Tanah
Lempung. Konferensi Nasional Teknik Sipil 8 (KonTekS8),
Hardiyatmo, H. C. (1992) Mekanika Tanah 1 , Jilid  1.  Penerbit  PT,  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hardiyatmo, H. C. (2002) Mekanika Tanah 1 , Edisi  ketiga.  Penerbit  PT,  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Hardiyatmo,  H.  C.  (2010) Stabilisasi  Tanah untuk  Perkerasan  Jalan .  Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.. Hardiyatmo,  H.  C.  (2011) Perancangan
Perkerasan  Jalan  dan  Penyelidikan
Tanah .  Gadjah  Mada  University Press, Yogyakarta.
Hardiyatmo,  H.  C.  (2014) Tanah  Ekspansif (permasalahan  dan  penanganan) . Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Iorliam, A. Y. Et al. (2012) Effect of Bamboo Leaf  Ash  on  Cement  Stabilization  of Makurdi  Shale  for  Use  as  Flexible Pavement Construction Material. American  Journal  of  Scientific  and Industrial  Research ,  Vol.  3(3):  166-
174.
Iorliam,  A.  Y.  et  al.  (2013)  Geotechnical Properties  of  Makurdi  Shale  Treated with  Bamboo  Leaf  Ash. AU.  J.  T ., Vol. 16(3): 174-180.
Muda,  Anwar.  (2011) Stabilisasi  Tanah Lempung  Bukit  Rawi  Menggunakan Pasir  dan  Semen.  Bidang  Keahlian Geoteknik ,  Program  Studi  Magister Teknik  Sipil,  Universitas  Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
Muhardi,  dkk. Perubahan  Nilai  CBR  Pada Kadar Air Optimum- Bash Campuran Tanah  Lempung  dan  Abu  Terbang . Jurusan  Teknik  Sipil  Universitas Riau, Pekanbaru.
O.,  Dada.  M.  And  O.,  Faluyi  S.  (2015) Physical Properties of Lime- Bamboo Leaf  Ash  Treated  Samples  of  Lateric Soils in Ado-Ekiti. Global Journal of
Engineering, Design and Technology , Vol. 4(4): 4-8.
Sutikno dan Budi Damianto. (2009) Stabilisasi Tanah Ekspansif dengan Penambahan Kapur (Lime) Aplikasi Pada Pekerjaan  Timbunan. Jurnal  Teknik Sipil  dan  Perencanaan ,  Vol.  11(2),
Hal. 101-108.
Udiana,  I  Made,  dkk.  (2014)  Analisa  Faktor Penyebab  Kerusakan  Jalan  (Studi
Kasus  Ruas  Jalan  W.  J.  Lalamentik
Dan  Ruas  Jalan  Gor  Flobamora).
Jurnal Teknik Sipil , Vol. III No. 1.